## Kinerja  Soil Stabilizer Polymer Termoset Terhadap Sifat Fisik dan Sifat Mekanis  Tanah  Pasir sebagai Material Jalan
Sukatik* Sri Nita* Roni Tri Putra* Ratih Paramitha** *Politeknik Negeri Padang **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurliana Medan

## Abstrak
Soil  stabilizer  polymer  hasil  campuran  lateks  polyester  tak  jenuh  Yukalac  157 BQTN-EX dengan lateks pekat karet alam (LPKA),  disebut soil stabilizer termoset (SSTS). Campuran ini homogen pada perbandingan 90/10 dan stabil hingga hari ke 28 penyimpanan, dapat digunakan sebagai perekat tanah pasir untuk meningkatkan sifat kekuatannya. Melalui berinteraksi  gugus  polar  pada  polester  dengan  partikel  tanah  pasir  diprediksi  dapat membentuk  komposit  yang  memiliki  sifat  mekanis  yang  tangguh  sebagai  material  jalan. Hasil  uji  mekanis  komposit  tanah  yang  distabilkan  dengan  SSTS    meningkat  hingga penambahan  SSTS  35%.  Kuat  tekan  meningkat  hingga  penambahan    SSTS  25%  dan menurun  pada  penambahan    lebih  tinggi . Daya  serap  air  menurun  dengan  peningkatan jumlah  SSTS.  Hasil  uji  termal  terdapat  pergeseran  puncak  dari    polyester,  SSTS  dan komposit campuran SSTS dengan tanah pasir.
Kata  kunci :    soil  stabilizer,  polyester,lateks  pekat  karet  alam,  sifat  mekanis,  material  jalan. Email : sukatikwiryosentono@gmail.com

## PENDAHULUAN
Soil  stabilizer  polimer  dapat  digunakan untuk memperkuat struktur tanah,
mengendalikan debu dan erosi tanah karena dapat  berinteraksi  dengan  partikel-partikel tanah  dan  mengisi  pori-pori  antar  partikel tanah,  cepat  mengering  menjadi  lapisan yang  keras  dan  kenyal  sehingga  tanah menjadi padat dan stabil menyebabkan daya dukung  meningkat.  Bahan  ini  dapat digunakan  pada  areal  parkir,  proyek pembangunan  waduk,  jalan  di  lahan perkebunan  dan  daerah  pemukiman,  pada lereng  bukit  dan  bahu  jalan  untuk mengendalikan  erosi  tanah  (Management Practices  Manual,  Temporary  Erision Management EC-8 SOIL BINDER, 2011).
.    Penggunaan  soil  stabilizer  polimer untuk perkerasan jalan sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Amerika  Serikat,  dan  Eropa  (Feldman, 1995).  Malaysia  dan  Singapura  juga  telah menggunakan  soil  stabilizer  polimer  untuk stabilisasi jalan raya dan airport (Wu Dong, 2008). Christopher 2010 melaporkan bahwa Kanada  memiliki  sejarah  penggunaan  soil stabilizer polimer yang baik, dan baru-baru ini  telah  dilakukan  percobaan  penggunaan soil stabilizer polimer di Alberta,
Saskatchewan  dan  Prince  Edward  Island untuk stabilisasi tanah pada konstruksi jalan raya.
Penelitian  di  bidang  soil  stabilizer polimer  ini  sudah  lama  dilakukan..  Lateks polimer  sudah  digunakan  untuk  melapisi permukaan  jalan  setapak  dengan  ketebalan bahan lebih dari 2 inci dapat  memberi hasil yang    baik  dan  dapat  bertahan  selama beberapa  tahun  (Roger  Bergnann et  al , 2000).  Emulsi    polymer    dapat    digunakan untuk  meningkatkan  kekuatan  tanah  pada kondisi  basah  (Santoni et al 2003),  emulsi Polyvinyl  Asetat  (PVA)  dapat  digunakan untuk meningkatkan nilai California Bearing Ratio ( CBR) tanah Sub-Grade pada konstruksi    jalan (K.  Moto et  al, 2004), penggunaan PVA untuk melapisi  jalan dan dapat  memperbaiki  terjadinya  alur  akibat beban  lalu  lintas  (Valencia et al .,  2007). A.Marco da Silva et al , 2010, menggunakan poliakrilamida (PAM) dalam penelitiannya untuk mengontrol erosi tanah dan  untuk  mengurangi  dampak  proses degradasi tanah. Sameer Vyas e t al , (2011) menggunakan berbagai jenis  polimer untuk stabilisasi  tanah  dispersif.  Para  peneliti  ini telah  menggunakan  berbagai  jenis  polimer baik polimer alam maupun polimer sintetis,
namun pada  aplikasi sebagai soil stabilizer relative  masih  menggunakan  satu  jenis polimer.  Maka  dalam  hal  ini  perlu dikembangkan campuran beberapa polimer sebagai soil stabilizer.
Disisi  lain  polyester  tak  jenuh Yukalac  157  BQTN-EX  sebagai  polimer termoset,  merupakan  perekat  yang  baik, memiliki  sifat  mekanis  yang  baik,  sering digunakan  sebagai  bahan  perekat  pada pembuatan  papan  partikel  karena  dapat berinteraksi  dengan  baik  dan  kompatibel dalam  campuran  bahan  yang  mengandung gugus  polar  pada  rantainya  (Pasaribu  R, 2006; Ratri Pantoro, 2007). Interaksi antara gugus polar polyester dengan partikel tanah pasir  terjadi  Polimer  ini  dapat  dijadikan emulsi  (lateks)  dan  berpotensi  sebagai bahan soil stabilizer.
Salah  satu  bahan  alam  hasil  utama Indonesia  yang  berpotensi  sebagai  bahan soil stabilizer adalah latek pekat karet alam (LPKA).  Indonesia  merupakan  negara penghasil  karet alam terbesar kedua setelah Thailand.  Pada  tahun  2000  mencapai  1,56 juta  ton,  sementara  pada  thun  2005  telah mencapai  2,3  juta  ton  (Kompas  2006). namun  konsumsi  karet  domestik  masih relatif  rendah,  pada  tahun  2005  negara
berkembang  termasuk  Indonesia  hanya  2,9 juta  ton,  sementara  AS  1,3  juta ton,  China 2,08  juta  ton  (International  Rubber  Study Group  =  IRSG),  sedangkan  produksi  karet dunia  telah  melebihi  permintaan  negara konsumen yang mengakibatkan harga karet alam cenderung berfluktuasi.
Dalam tulisan ini dijelaskan pencampuran  lateks  polyester  tak  jenuh Yukalac 157 BQTN-EX  dengan LPKA dan dijadikan  sebagai  soil  stabilizer.  Gugus polar  polyester dengan agregat tanah pasir, dapat  berinteraksi  membentuk  campuran tanah yang memiliki ikatan yang kuat yang memiliki  daya  dukung  yang  baik  dengan karakteristik seperti yang diharapkan sebagai  material  jalan,  lapisan  permukaan penahan  erosi,  dinding  waduk  maupun arena  parkir.  Ilustrasi  mekanisme  proses crossling  polyester  dan  monomer  styrene dengan bantuan katalis MEKP.
Gambar 1. Polyester tak jenuh.
Keterangan :
a. Polyester tak jenuh dengan BM rendah b. Molekul larutan reaktif (styrena) c. Molekul inisiator (katalis).
Gambar 2. Struktur polyester jenuh sesudah waktu curing menggunakan inisiator MEKP..
Interaksi  antara  Poliester  Tak  Jenuh dengan Partikel Tanah Pasir.
Campuran  lateks  polyester  dengan  LPKA yang  disebut  SSTS  akan  digunakan  untuk stabilisasi  agregat  tanah  pasir.  Interaksi antara SSTS dan partikel tanah pair terjadi melalui  gugus  polar  yang  dimiliki  rantai polyester  dengan  SiO  pada  tanah  pasir, dengan  interaksi  ini  diharapkan  dapat meningkatkan sifat mekanis, sifat fisik  dan ketahanan  termal    tanah  pasir  yang  telah
distabilkan dengan campuran lateks polyester  dengan  LPKA.  Adapun  prediksi interaksi  polyester  dengan  tanah  pasir melalui  gugus  polar  yang  terdapat  pada partikel  pasir  dan  matriks  polyester  dapat diprediksikan seperti gambar dibawah ini.
Interaksi  antara  Poliester  Tak  Jenuh dengan Partikel Tanah Pasir.
Campuran  lateks  polyester  dengan  LPKA yang  disebut  SSTS  akan  digunakan  untuk stabilisasi  agregat  tanah  pasir.  Interaksi antara SSTS dan partikel tanah pair terjadi melalui  gugus  polar  yang  dimiliki  rantai polyester  dengan  SiO  pada  tanah  pasir, dengan  interaksi  ini  diharapkan  dapat meningkatkan sifat mekanis, sifat fisik  dan ketahanan  termal    tanah  pasir  yang  telah distabilkan dengan campuran lateks polyester  dengan  LPKA.  Adapun  prediksi interaksi  polyester  dengan  tanah  pasir melalui  gugus  polar  yang  terdapat  pada partikel  pasir  dan  matriks  polyester  dapat diprediksikan seperti gambar dibawah ini.

## MATERI DAN METODE Bahan-bahan
Penelitian  ini  dilakukan  daam  skala laboratorium, meliputi pemuatan  soil stabilizer  dan  penggunaannya  sebagai perekat material jalan.
Pembuatan Lateks Poliester.
Tabel 1. Komposisi lateks Polyester, Lateks pekat karet alam dan SLS 20%
No Lateks Polyester (ml) LP KA (ml) SLS 20% (ml) 1 90 10 10 2 70 30 10 3 50 50 10 4 30 70 10 5 10 90 10 Tabel  2.  Komposisi  agregat  pasir  dan  Soil
Stabilizer.
No Agregat Tanah Pasir (gr) Soil Stabilizer % (ml) 1 200 5%  = 10 ml 2 200 10% = 20 ml 3 200 15% = 30 ml 4 200 20% = 40 ml 5 200 25% = 50 ml 6 200 30% = 60 ml 7 200 35% = 70 ml HASIL DAN PEMBAHASAN.
Pembuatan Soil Stabilizer
Soil stabilizer dibuat melalui pencampuran  lateks  polimer  (polyester) dengan  lateks  pekat  karet  alam  (LPKA). Hasil pencampuran lateks polyester dengan LPKA  pada  berbagai  ratio  menggunakan emulsifier  SLS  20%  disebut  soil  stabilizer termoset  (SSTS).    Soil  stabilizer  yang dihasilkan  dianalisis secara visual dan data hasil pengamatan seperti tabel berikut :
Table  3.  Hasil  pengamatan  visual  terhadap soil stabilizer termoset (SSTS).
No PE/ LPKA SLS 20% (ml) Warna Keterangan 1 90 : 10 10 Putih susu Homogen 2 70 : 30 10 Putih susu Menggumpal 3 50 : 50 10 Putih susu Menggumpal 4 30 : 70 10 Putih susu Menggumpal 5 10 : 90 10 Putih susu Menggumpal

## Soil  Stabilizer  sebagai  Perekat  Tanah Pasir
Pengaruh  soil  stabilizer  sebagai perekat  (soil  binder)  agregat  tanah  pasir terhadap sifat mekanis, daya serap air, sifat termal  dan  morfologi  permukaan  sampel terlihat pada data-data berikut. Dari hasil uji mekanis secara umum SSTS dapat memperbaiki  sifat  mekanis  tanah  pasir. Berikut  adalah  data  hasil  uji  mekanis terhadap sampel.
Gambar 3. Tanah Pasir berinteraksi dg poliester
S.S.TS 0 20 40 5 10 15 20 25 30 35 14 15 17 22 26 29 32 Ku at Le n tu r (Kg F/ cm 2 ) S.S TS 0 20 40 5 10 15 20 25 30 35 15 18 22 25 37 28 27 Ku at T e ka n ( Kg F/ cm 2 )

## Analisis Kuat Lentur
Keteguhan lentur dan modulus elastisitas  lentur  merupakan  syarat  mutu material struktural menurut Standar Nasional  Indonesia  (SNI  03-2105-2006). Hubungan antara penambahan soil satabilizer terhadap kuat lentur  dapat dilihat pada gambar 4. Peningkatan jumlah SSTS dapat meningkatkan kekuatan lentur sampel.
Gambar 4. Hubungan % soil stabilizer
dengan kuat lentur sampel.
Penambahan SSTS juga
meningkatkan  kuat  lentur  lentur  sampel pada  penambahan 5% - 35% yaitu 14 – 31 kgf/cm 2 ,  hal  ini  disebabkan  polyester merupakan  perekat  yang  baik  dan  juga karena  adanya  pembentukan  ikatan  antara partikel  tanah  pasir  dengan  ujung  polar
bahan soil stabilizer  yakni poliester (Samer Vyes, 2011).

## 4.4.1. Analisis Kuat Tekan
Gambar 5.  Hubungan % soil stabilizer dengan kuat tekan sampel.
Gambar 5 menunjukkan penambahan SSTS pada  tanah  pasir  dapat  meningkatkan  kuat tekan dari 5% - 25% dengan nilai kuat tekan yakni  15  –  37,3  kgf/cm 2 .  Pada  25% penambahan  SSTS  nilai  kuat  tekan mencapai  3,6  MPa.  Kuat  tekan  komposit hasil  campuran  agregat  tanah  pasir  dengan SSTS ini sudah memenuhi standar SNI 03- 6883-2002 yakni  kuat  tekan  tanah  yang distabilkan harus memiliki kuat tekan 2,1 – 2,8 MPa . Sementara kuat tekan tanah pasir yang  distabilkan  dengan  SSTP  adalah  6,3 MPa dan dengan SSTS adalah 3,6 MPa.  Hal ini  terjadi  karena  pori-pori  antar  agregat
48
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 13.50% 11.50%11% 10.10% 11.70% 7.60% 6.50%

## Wa te r A b so rb P o in t
tanah pasir telah terisi oleh  SSTS dan  juga akibat  adanya  gaya  adhesi  antara  partikel agregat  dengan  soil  stabilizer.  Disamping itu juga karena adanya pembentukan ikatan kimia antara partikel tanah pasir dan gugus polar poliester pada SSTS.  Adanya  ikatan kimia ini dapat meningkatkan sifat mekanis sampel (Samer Vyes, 2011).  Secara umum penambahan  soil  stabilizer  hingga  jumlah tertentu  dapat  meningkatkan  sifat  mekanis sampel . Namun  pada  penambahan  pada jumlah  yang  lebih  besar,  peningkatan  sifat mekanis  kurang  signifikan  (Ali  Reza Zandieh et al, 2010 ) .

## Analisis Daya Serap Air
Pasir  pada  umumnya  memiliki  daya serap  air  yang  tinggi,  hal  ini  disebabkan karena  pasir  memiliki  porousitas  yang tinggi,  penambahan  soil  stabilizer  dapat mengisi  pori-pori  antar  partikel  pasir  dan mengikat partikel tanah pasir. Ikatan kimia yang terjadi yaitu antara partikel tanah pasir yang  mengandung  SiO 2 dan  soil  stabilizer memiliki  gugus  polar  sehingga  dapat mengurangi daya serap sampel  terhadap air.
Gambar 6. Penharuh penmbahan soil stabilizer dengan daya serap air
Dari  gambar  6  terlihat  bahwa  daya serap air berkurang seiring dengan peningkatan  jumlah  soil  stabilizer,  hal  ini karena  partikel  tanah  pasir  sangat  porous dan  bersifat  polar  yang  memiliki  affinitas yang besar terhadap air. Dengan adanya soil stabilizer  akan  mengisi  poro-pori  tanah pasir  dan  membentuk  ikatan  kimia  yang dapat  mengurangi  gugus  polar  partikel tanah pasir. Hal  ini tentu akan  mengurangi daya serap sampel terhadap air. Daya serap air  sampel  menggunakan  SSTS  minimal adalah  6,56%  pada  penambahan  soil stabilizer  35%.  Soil  stabilizer  merupakan bahan  yang  tahan  terhadap  air  (water resistant),  sehingga  semakin  meningkat persentase penambahan SSTS dapat menurunkan  daya  serap  air  sampel.  Nilai daya  serap  air  tanah  pasir  yang  telah distabilkan  dengan  SSTS  ini  hampir memenuhi  standar SNI-03  1969  –  1990 . Diketahui  bahwa  nilai  daya  serap  pada tanah  yang  distabilkan  dengan  aspal
maksimum  adalah  sebesar  3%  (Rianung,
2007).

## Analisis Morfologi Permukaan
Struktur morfologi permukaan sampel dapat  dianalisa  menggunakan  hasil    foto SEM. Berikut adalah hasil foto SEM tanah pasir (gbr. 7a). Dari gambar terlihat bahwa permukaan butiran partikel tanah pasir  pada skala  1  mm.  Dari  gambar  terlihat  adanya pori-pori antar partikel tanah pasir, pori-pori ini diisi oleh udara.
Gambar 7. Hasil Foto SEM Pasir pada perbesaran 2000x.
Gambar 8. Hasil Foto SEM Pasir/25% SSTS pada perbesaran 2000x.
Pemadatan material ini dapat memperkecil  pori-pori  antar  partikel  tetapi adakalanya sebagian udara terkurung dalam pori-pori  antar  partikel  tanah  pasir  ini. Selain  dari  pada  itu  bahwa  partikel  tanah pasir ini satu sama lain memiliki adhesi dan gaya  ikat  yang  sangat  rendah,  sehingga memiliki  sifat  mekanis  yang  rendah  dan daya serap air yang tinggi. Penambahan soil stabilizer  diharapkan  dapat  mengisi  dan menggantikan  posisi  udara  yang  terkurung di dalam pori-pori antar partikel tanah pasir, dan  juga  berperan  sebagai  perekat  (soil binder) antara partikel tanah pasir, sehingga dapat meningkatkan sifat  mekanis  material tanah pasir.
Penambahan soil stabilizer memperlihatkan adanya perubahan
permukaan yang signifikan. Rongga-rongga tanah pasir yang semula terlihat besar-besar, setelah  adanya  soil  stabilizer  rongga  – rongga  tersebut  terlihat  semakin  mengecil, hal  ini  diperkirakan  karena  telah  diisi  oleh soil  stabilizer  dan  adanya    interaksi  kimia
antara  molekul  polyester  dengan  partikel tanah pasir.

## Analisis Termal
Titik  leleh  SSTS  dan  komposit  hasil campuran  tanah  pasir  dengan    SSTS ditentukan  dengan  metode  differential thermal  analysis.  Analisis  ini  dilakukan berujuan untuk mengetahui perubahan sifat- sifat    material  terhadap  suhu,  yakni  suhu leleh, suhu terjadi oksidasi, suhu dekomposisi  maupun  suhu  penguapannya. Pada  material  teknik  perubahan  sifat terhadap  suhu  ini  sangat  penting  sebagai pertimbangan    pada  teknologi  proses maupun  pada  aplikasinya  terutama  titik lelehnya.
Gambar 8.  Termogram DTA SSTS
Gambar 9.  Termogram DTA Komposit campuran tanah pasir /SSTS
Dari  gambar  8  dan  9  terlihat  ada pergeseran  suhu  dekomposisi  dari  SSTS (polyester  +  LPKA)  350 0 C  dan  sampel tanah  pasir/SSTS  menjadi  430 o C.  hal  ini karena telah terjadi interaksi antara plyester dengan  partikel-partikel  NR  pada  LPKA dalam SSTS, dan juga telah terjadi interaksi gugus  C=O  ester  pada  polyester  dalam SSTS dengan gugus polar SiO 2 pada tanah pasir.  Interaksi  antara  gugus  polar  pada polyester dan partikel tanah memnyebabkan adanya  perubahan  kekuatan  ikatan  kimia yang  ada  sebelumnya  dan  hal  ini  akan mempengaruhi suhu dekomposisinya

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Campuran  Lateks  Polyester  dengan
LPKA  dapat  digunakan  sebagai penstabil  tanah  ( soil  stabilizer )  dan disebut dengan SSTS.
2.  Penambahan  SSTS  pada  sampel menyebabkan  kenikan  sifat  mekanis tanah  melalui  adanya  interaksi  kimia antara  gugus  polar  polyester  pada SSTS dengan agregat tanah pasir
3.    Sifat  mekanis  komposit  tanah pasir/SSTS  memenuhi  standar  SNI  03- 6883-2002.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  pihak  DIKTI  sebagai  penyandang dana pada Hibah Disertasi saya, seluruh staf pengajar  S3  Kimia  USU  Medan,  Sekolah Pascasarjana  USU,  Lembaga  Penelitian USU,  juga kepada Edi Suratno atas bantuan selama penelitian dan penulisan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexandre  Marco  da  Silva,    Steven  F. Durrant  (2010), “Potential Use of Polyacrylamide  for  Soil  Erosion Control  in  Brazil”, Journal  of Sustainable  Development  Vol.  3, No. 4, December: 109 – 117.
Ali Reza Zandieh, S. Shahaboddin Yasrobi
(2010), “Study  of  Factors
Affecting the Compressive Strength of Sandy Soil Stabilized
with Polymer” Geotech Geol Eng. 28:139–145. DOI 10.1007/s10706- 009-9287-7.
Balai  Penelitian  Teknologi  Karet  Bogor (2011), “Pengenalan  Produk Hasil Penelitian dan Teknologi” , bptk Bogor.
Billmeyer,  F.  W.(1971), “Textbook  of Polimer Sciense ”, Second Edition. New  York:  Jhon  Willey  and  Sons Inc.
Caulfield,  D.F,  Clemon,  C,  Jacobson  R.E, Rowell,  R.M,  (2005),  “ Wood
Plastic Composit ” , CRC Press,
Chairil Anwar, (2006), “PERKEMBANGAN PASAR DAN  PROSPEK  AGRIBISNIS KARET DI INDONESIA” Disampaikan pada Lokakarya
Budidaya  Tanaman  Karet,  pada tanggal  4-6  September  2006  di Medan, diselenggarakan oleh Balai Penelitian  Sungei  Putih,  Pusat Penelitian Karet.
Christopher  Holt  Ph.D.,  P.Eng.,  Geoblend Canada Corporation, (2010), “Chemical Stabilization of Inherently Weak Subgrade Soils for Road Construction-
Applicability  in  Canada”, Paper Prepared  for  Presentation  at  the development of New Technologies for  Classification  of  Materials Session  of  the  2010  Annual Conference  of  the  Transportation association  of  Canada  Halifax, Nova Scotia.
Jin Liu, Bin Shi, Hongtao Jiang, He Huang, Gonghui Wang, Toshitaka Kamai,
“Research  on  the  stabilization treatment of clay slope topsoil by organic  polymer  soil  stabilizer ”,
ScienceDirect
Engineering Geology 117 (2011) 114–120. K.  Moto,  V.  Julian,  Syamsudin,  T.  A. Wiradi dan S. R. Wijaya
(2004), ”Pembuatan  Polimer Lateks Emulsi Untuk Peningkatan  CBR  Tanah    Sub- Grade Pada Konstruksi  Jalan” J.
MAKARA,  TEKNOLOGI,  VOL.  8, NO. 2, AGUSTUS: 55-60.
Management Practices Manual, Temporary Erision  Management  EC-8  SOIL BINDER,  …………….  diakses pada Agustus 2011.
NICNAS  (2007), “SODIUM  LAURYL SULFATE” Existing  Chemical
Information  Sheet  CAS  No:  151-
21-3.
Rianung, S. (2007), “Kajian Laboratorium  Pengaruh  Bahan Tambah Gondorukem pada Aspalth  Concret-Binder  Course (AC-BC) terhadap nilai Prepertis Marshall dan Durabilitas ”, Semarang. Roger  B.,  (2000), “Soil  Stabilizers  On Universally  Accessible  Trails”,
Mechanical Engineering Technician USDA  Forest  Service San Dimas Technology and Development  Center , San  Dimas, California.
Sachin  Waigaonkar,  B  J  C  Babu  &  Amit Rajput (2011), “Curing studies of unsaturated polyester resin used
in  FRP  products” National Symposium on Polymeric Materials 13-14 December, Subang  Jaya,  Malaysia.  Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Vol. 18, February 2011, pp. 31-39
Sameer  Vyas,  Neelam  Phougat,  Murari Ratnam  (2011), “Stabilization  of Dispersive  Soil  by  Blending Polymers“ ,  International  Journal of Earth Sciences and Engineering ISSN  0974-5904,  Volume  04,  No 06 SPL, pp 52-54 .
Santoni RL, Tinggle JS, Webster SL (2003), “Stabilization  of  silty  sand  with non-traditional additives,
transportation  research  record 1787 ”,  TRB,  national  research council,  Washington,  DC,  pp  33- 41.
Shackelford  J.  F.,1996, ” The mechanical properties composite ”,  Acta.
Metall. Mater, 40.
Wu Dong Qing & Tan Poi Cheong (2008),
“ Chemilink Stabilization Technologies  for  Roads  and Airfields “, Chemilink Technologies  Group,  Singapore www.chemilink.com.sg .  Seminar on  Soil  Sub-grade  Stabilization Public  Works  Department  (JKR) of  Malaysia  &  Road  Engineering Association  of  Malaysia  15  July 2008, Legend Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Page 1 of 34.